288 
LITTEKATÜR. 
Porzellan in dér Masse zu fárben und die dér Erzeugung feuerfester Farben zu lösen ; 
bÍ8 endlich die Versuche Seger's mit dem schönsten Erfolg gekrönt wurden. 
Das Seger-Porzellan wird bei urn beiláufig 300° niederer Temperatur 
gebrannt als das gewöhnliche Porzellan, und da diese Temperatur auch mit 
oxydirender Flamme erreicht werden kann, so konnte Seger die Zahl dér feuer- 
festen Farben vermehren. 
Seger benützt als Farbemittel Kupferoxyd, Uranoxyd uml Pink, ausserdem 
gelang es ilim aucli das Kupferroth dér Cliinesen zu erzeugen. 
Da die Erzeugung des Seger-Porzellan's Geheimniss dér Berliner Faluik ist, 
so überzeugte sich Verfasser durch Analyse, dass dieses ein eclites Feldspath- 
Porzellan ist, nur cm thai t es weniger Thonerde als das gewöhnliche Porzellan; daher 
es bei niederer Temperatur gebrannt werden kann und infoige seines grossen 
Kieselsáuregehaltes ist es durchscheinend, welche Eigenschaft es zűr Erzeugung 
feiner Waare geeignet macht. 
Verfasser versuchte das Seger-Porzellan auf Grund dér Analyse darzustellen. 
Nach mehreren Versuclien, wo sich die Mischungen als zu mager erwiesen, ver- 
fuhr er folgendermassen: 75 Th. Feldspatli wurde mit 25 Th. Pottasclie zusammen- 
geschmolzen und diese Fritte wurde zu folgender Miscliung genommen : 38,5 Th. 
Zettlitzer Kaolin, 14,8 Th. Fritte und 52 Th. Quarz. Diese Miscliung ist bildsamer 
und das daraus erzeugte Porzellan entspricht in jeder Hinsicht dem Seger-Porzel¬ 
lan. Da die in Deutschland gebrauchten Kaoliné magerer sind als dér Zettlitzer 
Kaolin, so gebraucht wahrscheinlich auch Seger diese viel Alkáli enthaltende Fritte* 
Verfasser machte mit dér Khyoliterde von Kovászó Versuche mid erhielt 
sehr gutes Porzellan. 
Weiter constatirte er, dass die Glasur des Seger-Porzellans echte Porzellan- 
glasur Bei, dérén Darstellung auf Grund einer von Seger publicirten allgemeinenFor- 
mel auch gelang. lm Laufe dér weiteren Versuche überzeugte er sich, dass Kupfer¬ 
oxyd, Uranoxyd und Pink bei oxydirender Flamme als feuerfeste Farben verwen- 
det werden können. Rosenfarbe erhielt er mit dem Müllersclieu Magnesiapurpur. 
Nach diesen stösst die Fárbung des Porzellans in dér Masse auf keine 
Schwierigkeiten mehr. 
Die Fabrikation des Seger-Porzellans ist für die ungarisclie Thonindustrie 
von grosser Bedeutung, da in Ungarn kein echtes Kaolin vorkommt, die kaolin- 
artigen Érden aber von Bhyolit lierstammen, die manchmal nocli alkaliháltig und 
für Hartporzellan unbrauchbar sind, hingegen zűr Fabrikation des Seger-Porzellans 
sehr gut verwendet werden könnten. Weiter wáre das Seger-Porzellan dér edelste 
Stoff, auf den die ungarisclien Fayence-Verzierungen oder eigentlich dér Pécser 
(Fünfkirchen) Decor übertragen werden könnte. 
Verfasser stellte auch mit dér Erde von Hollóháza (Comitat Abauj) Versuche 
an und erhielt bei niederer Temperatur ein durchscheinendes Porzellan, das 
hinsichtlich dér Farbe dem aus Zettlitzer Kaolin liergestollten Porzellan nicht 
nachsteht. Josef Loczka. 
[98] 
